2019-029  Página 1 de 23 
 
 RESOLUCIÓN No.  
 
SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD  
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  
 
CONSIDERANDO:  
 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa  sobre su contenido y 
características”;  
 
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial -Suplemento No. 853 
del 2 de enero de 1996;  
 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 
establece las disposiciones para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por  
instituciones del Gobierno Central y su notificación a los demás Miembro s; 
 
Que,  el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de normas;  
 
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología” , 
modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997;  
 
Que,  el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala “(…) Esta ley tiene como 
objetivo establecer el marco jurídico destinado a:  i) regular los principios, políticas y entidades 
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento 
de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud 
humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor 
contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas;  y, iii) Promover e 
incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad 
ecuatoriana.” ; 
 
Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11  256 del 15 de julio de 2011, 
publicado en el Registro Oficial  No. 499 del 26 de julio de 2011; las normas técnicas ecuatorianas, 
códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben 
estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin  
costo;  
 
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial -Suplemento No. 
263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano 
de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normali zación. (…)” ; 
 
Que, mediante Resolución No. 13  373 del 22 de octubre de 2013, publicada en el Registro Oficial 
No. 123 del 14 de noviembre de 2013, se  oficializó con el carácter de Obligatorio  la Primera 
Revisión del reglamento técnico ecuatoriano, RTE INEN 061 (1R) “Pinturas ”, la misma  que entró 
en vigencia el 14 de noviembre de 2013;  
 
Que, mediante Resolución No. 14  079 del 12 de febrero de 2014, publicada en el Registro Oficial 
No. 190 del 24 de febrero de 2014, se  oficializó con el carácter de Obligatorio  la Modificatoria 1   
 
 
 
 
2019-029  Página 2 de 23 
 
 del reglamento técnico ecuatoriano, RTE INEN 061 (1R) “Pinturas ”, la misma  que entró en 
vigencia el 12 de febrero de 2014;  
 
Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas 
en el literal b) del artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “ b) 
Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnico s respectivos, las propuestas 
de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de 
trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(…)” ha formulado  
el proyecto de Segunda Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano,  PRTE INEN 061 (2R) 
“Pinturas ”; 
 
Que,  en conformidad con numeral 2.9.2 del artículo 2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC y, el artículo 12 de la Decisión 827 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
CAN, se Notificará  a través de la Secretaría General correspondiente el mencionado proyecto de 
reglamento técnico ; 
 
Que,  el inciso primero del artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: 
“La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la 
vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor 
contra práct icas engañosas ”; 
 
Que, mediante Resolución COMEX No. 020 -2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en 
vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador;  
 
Que,  la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los 
“Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la C omunidad Andina 
y a nivel comunitario ”; 
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y 
productividad encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación 
con el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – 
SAE, realizar un análisis y mejorar los reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, 
los proyectos de reglamentos que se encuentran en etapa de notificación, a fin de determinar si 
cumplen con los legítimos objetivos pla nteados al momento de su emisión;  
 
Que,  por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el 
Registro Oficial -Suplemento No.  387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta 
“Fusiónese por absorción al Min isterio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes 
instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca” ; y en su artículo 2 
dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca” ; 
 
Que,  en la normativa ibidem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por 
absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones 
constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al 
Ministerio de Industrias  y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca , serán asumidas por el Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;  
 
Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad , establece que “ En 
relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (…) f) aprobar las 
propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad,  
 
 
 
 
2019-029  Página 3 de 23 
 
 en el ámbito de su competencia. (…)” , en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar 
con el carácter de Obligatorio , la Segunda Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano,  RTE 
INEN 061 (2R) “Pinturas ”; mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un 
justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;  
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de la Calidad la 
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su 
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley  del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en 
su Reglamento General;  y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,  
 
 
RESUELVE:  
 
 
ARTÍCULO 1. - Notificar el proyecto de Segunda Revisión  del: 
 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 061 (2R)  
“PINTURAS”  
 
 
1.   OBJETO 
 
 
1.1 Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir las pinturas , 
previamente a la comercialización de productos nacionales e importados , con el propósito de 
proteger la seguridad y salud de las personas,  así como prevenir prácticas que puedan inducir a 
error.  
 
 
2.   CAMPO  DE APLICACIÓN 
 
 
2.1 Este reglamento técnico se aplica a los productos:  
 
2.1.1 Pintura anticorrosiva. Esmalte alquídico brillante.  
2.1.2 Pinturas arquitectónicas. Pinturas en emulsión base agua (látex) . 
2.1.3 Pinturas. Esmaltes alquídicos sintéticos para uso doméstico.  
2.1.4 Pinturas. Esmaltes alquídicos sintéticos para vehículos.  
2.1.5 Pinturas. Fondos nitro celulósicos para repintado en la industria Automotriz.  
2.1.6 Pinturas. Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico.  
2.1.7 Pinturas. Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico.  
2.1.8 Pinturas. Lacas acrílicas para repintado de vehículos.  
2.1.9 Pinturas. Lacas catalizadas al ácido, transparentes brillantes o mates para acabados sobre 
madera.  
2.1.10 Pinturas. Lacas nitrocelulósicas para acabados sobre madera.  
2.1.11 Pinturas. Lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos.  
2.1.12 Pinturas. Masillas nitro celulósicas y de poliéster.  
2.1.13 Pinturas. Recubr imientos anticorrosivos para altas temperaturas.  
2.1.14 Pinturas. Sellador nitro celulósico lijable para madera.  
2.1.15 Pinturas para señalamiento de tráfico.  
2.1.16 Pinturas de uso infantil y escolar . 
  
 
 
 
 
2019-029  Página 4 de 23 
 
 2.2 Los productos que son objeto de aplicación de este reglamento técnico se encuentran 
comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:  
 
Clasificación  
Código  Designación del producto/mercancía  Observaciones  
32.08  Pinturas y barnices a base de 
polímeros sintéticos o naturales  
modificados, dispersos o disueltos 
en un medio no acuoso; disoluciones 
definidas en la Nota 4 del Capítulo.   
3208.10.00.00  - A base de poliésteres   
3208.20.00.00  - A base de polímeros acrílicos o 
vinílicos   
3208.90.00.00  - Los demás  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el 
campo de aplicación del 
reglamento técnico RTE 
INEN 061 (2R)  
32.09  Pinturas y barnices a base de 
polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos 
en un medio acuoso.   
3209.10.00.00  - A base de polímeros acrílicos o 
vinílicos   
3209.90.00.00  - Los demás  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el 
campo de aplicación del 
reglamento técnico RTE 
INEN 061 (2R)  
32.10  Las demás pinturas y barnices; 
pigmentos al agua preparados de los 
tipos utilizados para el acabado del 
cuero.   
3210.00.10.00  - Pinturas marinas anticorrosivas y 
antiincrustantes   
3210.00.90.00  - Los demás  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el 
campo de aplicación del 
reglamento técnico RTE 
INEN 061 (2R)  
32.12  Pigmentos (incluidos el polvo y 
escamillas metálicos) dispersos en 
medio no acuosos, líquidos o en 
pasta, de los tipos utilizados para la 
fabricación de pinturas; hojas para el 
marcado a fuego; tintes y demás 
materias colorantes presentados en 
formas o en envases para la venta al 
por menor .  
3212.90  - Los demás:  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el 
campo de aplicación del 
reglamento técnico RTE 
INEN 061 (2R)  
3212.90.20.00  - - Tintes y demás materias colorantes 
presentados en formas o en envases   
 
 
 
 
2019-029  Página 5 de 23 
 
 para la venta al por menor  
32.13  Colores para la pintura artística, la 
enseñanza, la pintura de carteles, 
para matizar o para entretenimiento y 
colores similares, en pastillas, tubos, 
botes, frascos o en formas o envases 
similares.   
3213.10  -Colores en surtidos:   
3213.10.10.00  - - Pinturas al agua (témpera, acuarelas)   
3213.10.90.00  - - Los demás  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el 
campo de aplicación del 
reglamento técnico RTE 
INEN 061 (2R)  
32.14  Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques; plastes (enduidos) 
utilizados en pintura; plastes 
(enduidos) no refractarios de los 
tipos utilizados en albañilería.   
3214.10  - Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques; plastes (enduidos) utilizados 
en pintura:   
3214.10.10.00  - - Masilla, cementos de resina y demás 
mástiques   
3214.10.20.00  - - Plastes (enduidos) utilizados en 
pintura   
3907.99.00.00  - - Los demás  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el 
campo de aplicación del 
reglamento técnico RTE 
INEN 061 (2R)  
 
 
3.   DEFINICIONES 
 
 
3.1 Para efectos de aplicación de este reglamento técnico se adoptan las definiciones 
contempladas en la s norma s ISO 4618 , NTE INEN 1544, NTE INEN 1042, NTE INEN 2285, NTE 
INEN 2094, NTE INEN 2095, NTE INEN 2286, NTE INEN 1043, NTE INEN 1046, NTE INEN 2281, NTE 
INEN 2284, NTE  INEN 2283, NTE INEN 2280, NTE INEN 2287, NTE INEN 1044, NTE INEN 2282  y, 
las que a continuación se detallan:  
   
3.1.1 Certificado de conformidad.  Documento emitido conforme a las reglas de un esquema o 
sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o 
servicio debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico, norma técnica u otra 
especifi cación técnica o documento normativo específico.  
 
3.1.2 Consumidor.  Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, utilice o 
disfrute bienes o servicios. Cuando el presente reglamento mencione al consumidor, dicha 
denominación incluirá al usuario.  
 
3.1.3 Distribuidores o comerciantes.  Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 
venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, a un 
cuando ello no  se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  
  
 
 
 
 
2019-029  Página 6 de 23 
 
 3.1.4 Embalaje . Es la protección al envase y al producto mediante un material adecuado con el 
objeto de protegerlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su 
manipulación durante el transporte y almacenamiento.  
 
3.1.5 Empaque o envase.  Todo material primario o secundario que contiene o recubre al producto 
hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de protegerlo del deterioro y facilitar su 
manipulación.  
 
3.1.6 Importador . Persona natural o jurídica que de manera habitual importa bienes para su venta 
o provisión en otra forma al interior del territorio nacional.  
 
3.1.7 Indeleble.  Que no se puede borrar.  
 
3.1.8 Inspección.  Examen de un producto proceso, servicio, o instalación o su diseño y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con requisitos generales.  
 
3.1.9 Límite aceptable de calidad (AQL).  Nivel de calidad q ue es el peor promedio tolerable del 
proceso cuando se envía una serie continua de lotes para muestreo de aceptación.  
 
3.1.10 Marca o nombre comercial . Cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el 
mercado . 
 
3.1.1 1 Organismo Acreditado. Organismo de evaluación de la conformidad que ha demostrado 
competencia técnica a una entidad de acreditación, para la ejecución de actividades de evaluación 
de la conformidad, a través del cumplimiento con normativas internacionales y exigencias de la 
entidad de acreditación.  
 
3.1.1 2 Organismo Designado. Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u Organismo de 
inspección, que ha sido autorizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca (MPCEIP) conforme lo establecido por la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para 
que lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad.  
 
3.1.1 3 Organismo Reconocido . Es un organismo de evaluación de la conformidad con 
competencia en pruebas de ensayo o calibración, inspección o certificación de producto, 
acreditado por un Organismo de Acreditación que es signatario del Foro Internacional de 
Acreditación (IAF) y del Ac uerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de IAF, los productos de 
evaluación de la conformidad de estos organismos, deben ser aceptados por todos los demás 
signatarios del MLA de IAF, con el alcance adecuado.  
 
3.1.14 País de origen . País de fabricación, producción o elaboración del producto.  
 
3.1.15 Pintura. Material de recubrimiento pigmentado que cuando se aplica a un sustrato forma 
una película seca opaca que presenta propiedades protectoras, decorativas o técnicas 
específicas.  
 
Nota: La expresión “pintura” incluye barnices, lacas, esmaltes, selladores, o revestimientos con cualquier  fin.  
 
3.1.16 Pinturas arquitectónicas.  Pinturas de uso doméstico y decorativo utilizadas en interiores y 
exteriores.  
 
3.1.1 7 Pintura látex. Resinas obtenidas por polimerización en emulsión acuosa, por ejemplo, homo 
polímeros y copolímeros del acetato de vinilo, copolímeros acrílicos, estirenoacrílico, estireno - 
butadieno u otros.  
  
 
 
 
 
2019-029  Página 7 de 23 
 
 3.1.1 8 Pintura base solvente.  Son todas aquellas pinturas en las que el  disolvente está constituido 
por un solvente o mezcla de solventes orgánicos.  
 
3.1.19 Pinturas de uso infantil y escolar. Temperas, acuarelas y productos similares.  
 
3.1.20  Productores o fabricantes.  Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 
transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores.  
 
 
4.   REQUISITOS 
 
 
4.1 Requisitos de producto . Los productos objeto de este reglamento técnico deben cumplir 
como mínimo los siguientes requisitos : 
 
 
Tabla 1. Pinturas de uso infantil y escolar  
 
Requisito  Unidad  Límite máximo  Norma de ensayos  
Contenido total de plomo en base seca  % (m/m)  0,01 NTE INEN 2093  
 
 
Tabla 2. Pinturas arquitectónicas. Pinturas en emulsión base agua  (látex)  
Norma de referencia: NTE INEN 1544  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1 Tipo 2  Tipo 3  Tipo 4  Norma de 
ensayos  Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 
Contenido  total de plomo en 
base seca  % (m/m)  - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 NTE INEN 
2093  
Sólidos por masa  % 
(m/m)a 40 - 40 - 40 - 40 - NTE INEN 
1024  
Resistencia a la abrasión 
húmeda (restregado)  %b - 50c - 50c - 50c - 50c NTE INEN 
1542  
Lavabilidad  % 80 - 50 - No 
lavable  - No 
lavable  - NTE INEN 
1543  
Brillo 
especulard 
 Pinturas 
mates(ángulo 
de 85°)  Unidad 
de brillo  - <10 - <10 - <10 - <10 
NTE INEN 
1003  
 Pintura semi 
mates 
(ángulo de 
60°) Unidad 
de brillo  ≥10 <30 ≥10 <30 ≥10 <30 ≥10 <30 
Pinturas semi 
brillantes 
(ángulo de 
60°) Unidad 
de brillo  ≥30 <70 ≥30 <70 ≥30 <70 ≥30 <70 
Pinturas 
brillantes 
(ángulo de 
20°)  Unidad 
de brillo  ≥70 - ≥70 - ≥70 - ≥70 - 
Viscosidad a 25 °C  Unidade
s Krebs  85 125 85 125 85 125 85 125 NTE INEN  
1013  
 
a  Es el porcentaje de materia no volátil que contiene la masa total del producto final.   
 
 
 
 
2019-029  Página 8 de 23 
 
 b Es el porcentaje de remoción o desgaste de la película aplicada, determinada por la medición de espesor de película 
seca.  
c  Para Tipo 1 se realiza la medición a 800 ciclos de restregado, para Tipo 2 se realiza la medición a 400 ciclos de 
restregado, para Tipo 3 se realiza la medición a 100 ciclos de restregado, para Tipo 4 se rea liza la medición a 50 ciclos de 
restregado.  
d  La medición del brillo especular se determina 16 horas después de haber sido aplicada la película de  pintura con un 
espesor húmedo de 152,4 μm (6 mils) secada a condiciones ambientales de 23 °C ± 2 °C y 50 % ±  5 % humedad relativa.  
Las pinturas arquitectónicas. Pinturas  en emulsión base agua (látex), deben cumplir además con el 
siguiente requisito:  
 
Resistencia a la estabilidad acelerada . Cuando las pinturas en emulsión se ensayen de acuerdo con  
la norma  NTE INEN 1540, la viscosidad no debe variar en más de 10 unidades Krebs.  
 
Tabla 3. Pinturas para señalamiento de tráfico  
Norma de referencia: NTE INEN 1042  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1  
Base agua  Tipo 2  
Base solvente  Norma de 
ensayos  Mín. Máx.  Mín. Máx.  
Sólidos por masa  % (m/m)  70 - 60 - NTE INEN 
1024  
Viscosidad  Pa.s  0,881  1,070  0,881  1,070  NTE INEN 
1013 (U. Krebs)  (70) (85) (70) (85) 
Reflactancia diurna  
(pintura blanca)  % 80 - 80 - ASTM E 
1347  
Reflactancia diurna 
(pintura  amarilla)  % 50 - 50 - ASTM E 
1347  
Retroreflectancia *  
Amarilla  mcd/m2
/lx Inicial  
200 Final** 
80 Inicial 
200 Final**  
80 ASTM D 
4061  
Blanca  250 100 250 100 
* Estos valores son referidos a un sistema pintura + esferas reflectivas, conforme a la recomendació n del fabricante.  
** La medición final se realizará a los 180 días.  
 
Las pinturas para señalamiento de tráfico deben cumplir además con los siguientes requisitos : 
 
Contenido total de plomo en base seca. Las pinturas para señalamiento de tráfico no deben tener una 
concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , cuando se ensayen 
de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Color. Cuando las pinturas para señalamiento de tráfico se ensayen de acuerdo a la norma ASTM D 
1535 deben cumplir los siguientes valores:  
 
Color amarillo  
 
L= Mínimo70  
a= Entre 15 y 26  
b= Mínimo 72  
 
Color blanco  
 
L= Mínimo 80  
a= Entre -0,3 y -2,2 
b= Entre 2 y 6  
 
Estabilidad del color. Cuando las pinturas para señalamiento de tráfico se ensayen de acuerdo a la 
norma ASTM G 154  deben cumplir los siguientes valores:  
  
 
 
 
 
2019-029  Página 9 de 23 
 
 Pinturas  blancas:  ∆E ≤ 6, cuando  el tiempo  del ensayo  sea de 300 h 
Pinturas amarillas. ∆E ≤ 10, cuando el tiempo del ensayo sea de 300  h 
 
En la elaboración de pinturas para señalamiento de tráfico no deben emplearse benceno (benzol), 
metanol (alcohol metílico), ni compuestos clorados; so lo se permitirán las siguientes cantidades 
provenientes de las impurezas de las materias pri mas: 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 4. Barnices alquídicos  de secamiento al aire  
Norma de referencia: NTE INEN 2285  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1  
Barnices 
alquídicos 
brillantes  Tipo 2  
Barnices 
alquídicos 
mates  Norma de 
ensayos  
Mín. Máx.  Mín. Máx.  
Sólidos  por masa  % (m/m)  32 - 40 - NTE INEN 
1024  
Viscosidad a 25°C  U. Krebs  60 90 60 90 NTE INEN 
1013 
Adherencia, a 48 h de 
aplicación y espesor 40 -50 µm % 95 - 95 - NTE INEN 
1006 
Rendimiento, a 25,4 µm de 
espesor de película seca  m2/l  9 - 12 - * 
  * Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Los barnices alquídicos de secamiento al aire  deben  cumplir además con los siguientes requisitos:  
 
Contenido total de plomo en base seca. Los barnices alquídicos de secamiento al aire no deben tener 
una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , cuando se 
ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
En la elaboración de barnices alquídicos de secamiento al aire no deben emplearse benceno 
(benzol),  metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las siguientes  
cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2019-029  Página 10 de 23 
 
 Tabla 5. Esmaltes alquídicos sintéticos para uso doméstico  
Norma de referencia: NTE INEN 2094  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  
Norma de 
ensayos  Brillante  Mate  
Mín. Máx. Mín. Máx.  Mín. Máx.  
Sólidos por masa  % (m/m)  35 - 30 - 50 - NTE INEN 
1024  
Viscosidad a 25°C  U. 
Krebs   70 115 70 115 70 115 NTE INEN 
1013  
Adherencia  % 90 - 90 - 90 - NTE INEN 
1006 
 
Los esmaltes  alquídicos sintéticos para uso domésti co deben cumplir además con los siguiente s 
requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Los esmaltes alquídicos sintéticos para uso doméstico n o 
deben tener una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , 
cuando se ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Resistencia acelerada a la intemperie de película seca.  Cuando los esmaltes alquídicos sintéticos 
para uso doméstico se ensayen de acuerdo a la  norma  ISO 16474 -3 y se alterne a 4 h de U.V. a 
60 °C y 4 h de condensación a 40 °C por 100 h de exposición total, a los 7 d ías de aplicada la 
película con un espesor de 40 a 50 μm, el esmalte alqu ídico sintético para uso doméstico Tipo 1, 
brillante, debe tener una retenció n de brillo mínimo de 80% del valor inicial y el Tipo 2, brillante, 
mínimo de 70% del valor inicial.  
 
Tabla 6. Esmaltes alquídicos sintéticos para vehículos  
Norma de referencia: NTE INEN 2095  
 
Requisito  Unidad  Mínimo  Máximo  Norma de ensayos  
Viscosidad a U. Krebs  - 110 NTE INEN 1013  
Tiempo de secado  
Libre al tacto  
Libre para repintar   
h 
h  
- 
-  
2 
24 NTE INEN 1011  
Sólidos por masa  % (m/m)  42 - NTE INEN 1024  
Adherencia b % 100 - NTE INEN 1006  
Brillo especular a 60°  -- 90 - NTE INEN 1003  
a  Medido con el  viscosímetro Stormer a 25 °C ± 2 °C.  
b Ensayar a un espesor de película seca de 45 μm ± 5 μm y despu és de 48 h de la aplicación.  
 
Los esmaltes alquídicos sintéticos para vehícul os deben cumplir además con los siguiente s requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Los esmaltes alquídicos sintéticos para vehícul os no deben 
tener una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , cuando se 
ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Resistencia acelerada a la intemperie de película seca. Los esmaltes alquídicos modificados para 
vehículos cuando se ensayen de acuerdo con el ciclo 1 descrito en la norma ISO 16474 -3 y se 
alterne a 4 horas de ultra violeta (U.V.) a 60 °C ± 3 °C y 4 horas de condensación a 50 °C ± 3 °C 
por 100 h de exposición total, a los 7 días de aplicada la película de pintura con un espesor seco 
de 45 μm ± 5 μm, deben retener el brillo un m ínimo del 90 % del valor inicial.  
 
 
  
 
 
 
 
2019-029  Página 11 de 23 
 
 Tabla 7. Fondos nitrocelulósicos para repint ado en la industria automotriz  
Norma de referencia: NTE INEN 2286  
 
Requisito  Unidad  Mínimo  Máximo  Norma de 
ensayos  
Tiempo de secado  
Al tacto  
Al manejo  
Para repintar   
minutos  
minutos  
minutos   
- 
- 
-  
50 
105 
115 NTE INEN 1011  
Viscosidad a 25°C  U. Krebs 
(p.p.u)  100 140 NTE INEN 1013 
Sólidos por masa  % (m/m)  54 - NTE INEN 1024  
Adherencia, a 48 h de aplicación y 
espesor 40 -50 µm  % 95 100 NTE INEN 1006  
Rendimiento  a 25,4 µm de espesor de 
película seca  m2/l 13 - * 
* Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Los fondos nitrocelulósicos para repintado en la industria automotriz  deben cumplir además con los 
siguiente s requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Los fondos nitrocelulósicos para repintado en la industria 
automotriz  no deben tener una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en 
base seca , cuando se ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
En la elaboración de fondos nitrocelulósicos para repintado en la industria automotriz  no deben 
emplearse benceno (benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán 
las siguientes cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 8. Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico  
Norma de referencia: NTE INEN 1043  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1  Tipo 2  Norma de 
ensayos  Mín. Máx.  Mín. Máx.  
Viscosidad a 25°C  U. Krebs  70 - 70 - NTE INEN 
1013  
Sólidos  por masa  
Brillante  
Mate  % (m/m)   
35 
40 -  
35 
40 - NTE INEN 
1024  
Adherencia, a 48 h de  
aplicación y espesor 25,4 -38,1 µm  % 90 - 90 - NTE INEN 
1006  
Rendimiento, a 25,4 µm de espesor de 
película seca  
Brillante  
Mate   
 
m2/l 
  
 
10 
12  
 
- 
-  
 
10 
12  
 
- 
- * 
* Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Los imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídi co deben cumplir además con los siguientes  
 
 
 
 
2019-029  Página 12 de 23 
 
 requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Los imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico  no 
deben tener una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , 
cuando se ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Resistencia a la intemperie acelerada. Cuando se ensayen de acuerdo con lo indicado en la 
norma ISO 16474 -3, las láminas de ensayo, curadas 8 días antes de realizar el ensayo  y después 
de 80 horas de exposición acelerada, no deben presentar cuarteamiento, agrietamiento, 
ampollamiento, pérdida de adherencia ni cambios acentuados de color, brillo o ambos. Sólo se 
permitirá un ligero entizado (caleo).  
 
En la elaboración de imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico  no deben emplearse 
benceno (benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las 
siguientes cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 9. Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico  
Norma de referencia: NTE INEN 1046  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1,  2 y 3 Norma de 
ensayos  Mínimo  Máximo  
Intemperismo acelerado para un ciclo de 
exposición  horas  250 - ISO 16474 -3 
Sólidos por volumen  % (v/v)  25 - ISO 3233 -3 
Resistencia a la cámara húmeda 62,5 µm de 
espesor  horas  120 - NTC 
ICONTEC 957  
 
Resistencia a la cámara salina 62,5 µm de 
espesor  horas  300 - NTE INEN 
2268  
Rendimiento, a 25,4 µm de espesor de 
película seca  m2/l 10 - * 
* Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Los imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico deben cumplir además con los siguientes 
requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Los imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico  no 
deben tener una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , 
cuando se ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
En la elaboración de imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico  no deben emplearse 
benceno (benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las 
siguientes cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1  
 
 
 
 
2019-029  Página 13 de 23 
 
 Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 10. Lacas acrílicas para repintado de vehículos  
Norma de referencia: NTE INEN 2281 
 
Requisito  Unidad  Colores 
sólidos  Transparentes  A base de 
aluminio  Norma de 
ensayos  Mín. Máx. Mín. Máx.  Mín. Máx. 
Sólidos por volumen * % (v/v)  26 - 15 - 12,5 - ISO 3233 -3 
Rendimiento, a 25,4 
µm de espesor de 
película seca  m2/l 10 - 6 - 5 - ** 
* Los sólidos por volumen deben ser determinados a la viscosidad de presentación del producto  
** Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Las lacas acrílicas para repintado de vehícul os deben cumplir además con los siguiente s requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Las lacas acrílicas para repintado de vehícul os no deben tener 
una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , cuando se 
ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Resistencia a la intemperie acelerada. Cuando se ensayen de acuerdo con lo i ndicado en la  
norma  ISO 16474 -3, las láminas de ensayo curadas 8 días antes de realizar el ensayo y después 
de 200 horas de exposición acelerada, no deben presentar cuarteamiento, agrietamiento, 
ampollamiento, pérdida de adherencia ni cambios acentuados de color, brillo o ambos. Sólo se 
permitirá un ligero entizado (caleo).  
 
En la elaboración de lacas acrílicas para repintado de vehículos  no deben emplearse benceno 
(benzol), metanol  (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las siguientes 
cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 11. Lacas catalizadas al ácido, transparentes brillantes o mates para acabados sobre 
madera  
Norma de referencia: NTE INEN 2284  
 
Requisito  Unidad  Brillante  Semibrillante 
y semimate  Mate  Norma de 
ensayos  Mín. Máx. Mín. Máx.  Mín. Máx.  
Tiempo de 
secado a Libre al 
polvo  min - 15 - 15 - 15 
NTE INEN 
1011  Al tacto  min 30 40 30 40 30 40 
Al manejo  min - 60 - 60 - 60  
 
 
 
 
2019-029  Página 14 de 23 
 
 Para 
repintar  min - 120 - 120 - 120 
Aceptación  
de nuevas  
manos b - Cumple  Cumple  Cumple  
Sólidos por masa  % (m/m)  33 - 33 - 36 - NTE INEN 
1024  
Formol libre c % (m/m)  - 0,5 - 0,5 - 0,5 NTE INEN 
2278  
Rendimiento a 25,4 µm 
de espesor de película 
seca  m2/l 10 - 10 - 11 - * 
a A una humedad relativa entre 50 % ± 5 % y una temperatura de 23 °C ± 2°C y espesor de película de 19  μm a 38 μm.  
b El cumplimiento se da en base a la compatibilidad de las capas, sin presentar ningún defecto.  
c Este requisito solo es aplicable a lacas catalizadas al ácido brillantes y mates transparentes.  
* Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Las lacas catalizadas al ácido, para acabados sobre madera  deben cumplir ademá s con los siguiente s 
requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Las lacas catalizadas al ácido, para acabados sobre madera  no 
deben tener una concentración superior a 0,01 % de plomo, en peso, determinado en base seca , 
cuando se ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Dureza . La dureza se debe medir después de 24 horas de efectuada la aplicación sobre panel  de 
madera, a un espesor de película seca de 19 μm a 38 μm, de acuerdo con lo indicado en la norma 
NTE INEN 1001.  
 
Tabla 12. Lacas nitrocelulósicas para acabados sobre madera.  
Norma de referencia: NTE INEN 2283  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1  
Brillante  Tipo 2  
Mate  Norma de 
ensayos  Mín. Máx.  Mín. Máx. 
Tiempo de secado  
Libre al polvo  
Al tacto  
Al manejo  
Para repintar   
minutos  
minutos  
minutos  
minutos   
- 
10 
- 
-  
5 
15 
45 
60  
- 
10 
- 
-  
5 
15 
45 
60 NTE INEN 
1011  
Sólidos por volumen * % (v/v)  24 - 24 - ISO 3233 -3 
Rendimiento, a 25,4 µm de espesor 
de película seca  m2/l 
 9 - 9 - ** 
* Los sólidos por volumen deben ser determinados a la viscosidad de presentación del producto.  
** Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Las lacas nitrocelulósicas para acabados sobre made ra deben cumplir además con los siguiente s 
requisito s: 
 
Contenido total de plomo en base seca. Las lacas nitrocelulósicas para acabados sobre made ra no 
deben tener una concentración superior a 0,01 % de plomo, en peso, determinado en base seca , 
cuando se ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Resistencia a la intemperie acelerada. Cuando se ensayen de acuerdo c on lo indicado en la 
norma ISO 16474 -3, las láminas de ensayo curadas 8 días antes y después de 200 horas de 
exposición acelerada, no deben presentar cuarteamiento, agrietamiento, ampollamiento, pérdida 
de adherencia ni cambios acentuados de color, brillo o ambos. Sólo se permitirá un ligero entizado  
 
 
 
 
2019-029  Página 15 de 23 
 
 (caleo).  
 
En la elaboración de lacas nitrocelulósicas para acabados sobre madera  no deben emplearse 
benceno (benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las 
siguientes cantida des provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 13. Lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos  
Norma de referencia: NTE INEN 2280  
 
Requisito  Unidad  Mínimo  Máximo  Norma de 
ensayos  
Adherencia, a 48 h de aplicación y espesor 40 -50 
µm * % 85-95 - NTE INEN 
1006  
Tiempo de secado  
Al tacto  
Al manejo  
Para repintar  
Para pulir  
minutos  
minutos  
minutos  
días  
- 
- 
- 
15  
15 
60 
90 
- NTE INEN 
1011  
Sólidos por volumen ** % (v/v)  25 - ISO 3233 -3 
Rendimiento a 25,4 µm de espesor de película seca  m2/l 10 - *** 
* Debe ser tomado sobre un fondo nitrocelulósico recomendado por el fabricante.  
** Los sólidos por volumen deben ser determinados a la viscosidad de presentación del producto.  
*** Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Las lacas nitrocelulósicas para repintado de vehícul os deben cumplir además con los siguientes 
requisitos : 
 
Contenido total de plomo en base seca. Las lacas nitrocelulósicas para repintado de vehícul os no deben 
tener una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , cuando se 
ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Resistencia a la intemperie acelerada. Cuando se ensayen de acuerdo c on lo indicado en la  
norma  ISO 16474 -3, las láminas de ensayo curadas 8 días antes de realizar el ensayo y después 
de 168 horas (7 días) de exposición acelerada, no deben presentar cuarteamiento, agrietamiento, 
ampollamiento, pérdida de adherencia ni cambios acentuados de color, brillo o ambos. Sólo se 
permitirá un ligero entizado (caleo ). 
 
En la elaboración de lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos  no deben emplearse 
benceno (benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las 
siguientes cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.   
 
 
 
 
2019-029  Página 16 de 23 
 
 Tabla 14. Masillas nitrocelulósicas y de poliéster.  
Norma de referencia: NTE INEN 2287  
 
Requisito  Unidad  Nitrocelulósicas  Poliéster  Norma de 
ensayos  Mín. Máx.  Mín. Máx.  
Tiempo de secado a 25°C y 50% 
de humedad re lativa a un espesor 
de 0,075 mm  
Al tacto  
Entre capas  
Para lijar  
 
 
minutos  
minutos  
horas   
 
 
- 
- 
-  
 
 
15 
40 
1  
 
 
- 
- 
-  
 
 
- 
- 
1* NTE INEN 
1011  
Sólidos por masa  % (m/m)  60 - 75 - NTE INEN 
1024 
Adherencia, a 48 h de aplicación y 
espesor de 40 - 50 µm  % 95 - 95 - NTE INEN 
1006  
Rendimiento, a 25,4 µm de espesor 
de película seca  m2/l 
 13 - 13 - ** 
* Esta propiedad se refiere a la mezcla de la resina y el catalizador.   
** Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Las masillas nitrocelulósicas y de poliéster  deben cumplir además con los siguiente s requisito s: 
 
Estabilidad acelerada en el envase. Cuando se ensayen de acuerdo c on lo indicado en la  norma  
NTE INEN 1 540 empleando el mismo recipiente en donde se encuentra envasado el producto, 
durante 48 horas no deben presentar endurecimiento,  gelificación ni sedimentos duros.  
 
En la elaboración de masillas nitrocelulósicas y de poliéster  no deben emplearse benceno 
(benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las siguientes 
cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 15. Recubrimientos anticorrosivos para altas temperaturas  
Norma de referencia: NTE INEN 1044  
 
Requisito  Unidad  Tipo 1  Tipo 2  Norma de 
ensayos  Mín. Máx. Mín. Máx.  
Sólidos por masa  % (m/m)  36 - 43 - NTE INEN 
1024 
Sólidos por volumen  % (v/v)  30 - 38 - ISO 3233 -3 
Resistencia al calor  
A 260°C constante  
A 560°C constante  °C Sin cambios  NTE INEN 
1040  
Rendimiento, a 25,4 µm de espesor 
de película seca  m2/l 
 12 - 15 - * 
* Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Los recubrimientos anticorrosivos para altas temperaturas  deben cumplir además con los siguientes 
requisitos:  
 
Contenido total de plomo en base seca. Los recubrimientos anticorrosivos para altas temperaturas  no  
 
 
 
 
2019-029  Página 17 de 23 
 
 deben tener una concentración superior a 0,06 % de plomo, en peso, determinado en base seca , 
cuando se ensayen de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
En la elaboración de recubrimientos anticorrosivos para altas temperaturas  no deben emplearse 
benceno (benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos  clorados ; solo se permitirán las 
siguientes cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05 
 
La determinación de benzol,  metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
Tabla 16. Sellador nitrocelulósico lijable para madera  
Norma de referencia: NTE INEN 2282  
 
Requisito  Unidad  Mínimo  Máximo  Norma de 
ensayos  
Tiempo de secado*  
Libre de polvo  
Al tacto 
Para lijado   
minutos  
minutos  
minutos   
- 
- 
-  
5 
15 
60 NTE INEN 
1011  
Sólidos por volumen ** % (v/v)  30 - ISO 3233 -3 
Rendimiento, a 37,5 µm de espesor de película 
seca m2/l 8 - *** 
* Espesor de película húmeda: 37,5 µm (1,5 mils) sobre vidrio, aplicado con rodillo o cuchilla.   
** Los sólidos por volumen deben ser determinados a la viscosidad de presentación del producto.  
*** Rendimiento = Porcentaje sólidos por volumen x 10 /Espesor seco en µm  
 
Los selladores nitrocelulósicos lijables para mad era deben cu mplir además con los siguientes requisitos : 
 
Contenido total de plomo en base seca. Los selladores nitrocelulósicos lijables no deben tener una 
concentración superior a 0,01 % de plomo, en peso, determinado en base seca , cuando se ensayen 
de acuerdo a la norma NTE INEN 2093 . 
 
Lijabilidad en seco. No. de lija 300 -400. Considerar que un sellador nitrocelulósico lijable para 
madera posee buena lijabilidad, cuando, sin utilizar el agua como lubricante, la operación se 
realiza fácilmente y se ensaye de acuerdo c on lo indicado en la  norma  NTE INEN 2 274, no debe 
embotar, entrampar o dañar la lija bajo las siguientes condiciones:  
 
a) Tiempo de secado para lijar: 60 minutos máximo. Espesor de película seca, en laboratorio: 
12,5 µm a 25 µm (0,5 mils a 1 mils) sobre vidrio aplicado con rodillo o cuchilla.  
b) Espesor de película húmeda en el laboratorio: 37,5 µm (1,5 mils) sobre vidrio, aplicado con 
rodillo o cuchilla.  
c) Espesor de película húmeda, en campo: 100 g/m2 a 120 g/m2. 
 
En la elaboración de sellador nitrocelulósico lijable para madera  no deben emplearse benceno 
(benzol), metanol (alcohol metílico) ni compuestos clorados ; solo se permitirán las siguientes 
cantidades provenientes de las impurezas de las materias primas : 
 
Requisitos  Unidad  Mínimo  Máximo  
Benceno (benzol)  %(m/m)  - 1 
Metanol  %(m/m)  - 1 
Compuestos clorados  %(m/m)  - 0,05  
 
 
 
 
2019-029  Página 18 de 23 
 
  
La determinación de benzol, metanol y compuestos clorados, se recomienda  efectuarla por 
Cromatografía.  
 
4.2 Métodos de ensayo. Los métodos de ensayo utilizados para la demostración de la 
conformidad, deben ser los establecidos en el presente reglamento técnico o los métodos 
publicados en normas internacionales, regionales o nacionales u organizaciones técnicas 
reconocidas; los métodos de ensa yos no normalizados deben ser validados.  
 
 
5.   REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O ETIQUETADO  
 
 
5.1 La información de etiquetado se debe presentar en un lugar visible, grabado o, impreso de 
forma permanente e indeleble, con caracteres claros y fáciles de leer, en idioma español, sin 
perjuicio de que se puedan presentar en otros idiomas adicionales.  
 
5.2 Los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la i nformación de etiquetado 
en el envase.  
 
5.3 El etiquetado del producto debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
5.3.1 Nombre o denominación del producto  
5.3.2 Contenido neto en unidades de masa o volumen según corresponda, de acuerdo al Sistema 
Internacional de Unidades, SI  
5.3.3 Identificación del lote   
5.3.4 Fecha de producción y caducidad del producto (año y mes)  
5.3.5  Instrucciones de uso  
5.3.6  Condiciones de conservación  
5.3.7  Contenido de plomo en base seca en porcentaje de masa  
5.3.8  Advertencia del riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza o empleo del 
producto  
5.3.9  País de origen  
5.3.10 Nombre o razón social e identificación fiscal (RUC) del fabricante o del importador  (ver 
nota1) 
5.3.11 Marca o nombre comercial  
 
 
6. REFERENCIA NORMATIVA  
 
 
6.1 Norma ISO 2859 -1:1999+Amd 1:2011,  Procedimientos de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) 
para inspección lote a lote.  
 
6.2 Norma ISO 3233 -3:2015, Paints and varnishes -- Determination of the percentage volume of 
non-volatile matter -- Part 3: Determination by calculation from the non -volatile -matter content 
determined in accordance with ISO 3251, the density of the coating ma terial and the density of the 
solvent in the coating material.  
 
6.3 Norma ISO 4618:2014, Pinturas y barnices – términos y definiciones  
 
6.4 Norma ISO 16474 -3:2013, Pinturas y barnices – métodos de exposición a fuentes luminosas 
                                                   
Nota1: Fabricante para los productos nacionales; importador para productos importados. Información a incluir directamente 
o a través de etiquetas en el producto o empaque o envase.   
 
 
 
 
2019-029  Página 19 de 23 
 
 en laboratorio – parte 3: lámparas fluorescentes UV.   
 
6.5 Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.  
 
6.6 Norma ISO/IEC 17050 -1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad  
del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.  
 
6.7 Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de 
productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.  
 
6.8 Norma ASTM D 1535 -14:2018, Standard Practice for  Specifying Color by the Munsell System . 
 
6.9 Norma ASTM D3335 -85a:2014, Standard Test Method for Low Concentrations of Lead, 
Cadmium, and Cobalt in Paint by Atomic Absorption Spectroscopy . 
 
6.10 Norma ASTM D 4061 -13:2018, Standard Test Method for Retroreflectance of Horizontal 
Coatings . 
 
6.11 Norma ASTM E1347 -06:2015, Standard Test Method for Color and Color -Difference 
Measurement by Tristimulus Colorimetry . 
 
6.12 Norma ASTM G154 -16:2016 , Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV)  
Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials . 
 
6.13 Organización Mundial de la Salud y PNUMA, Marco de operaciones, Alianza Mundial para 
Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura, Marzo 2011  
 
6.14 Norma Técnica Colombiana NTC ICON TEC 957 :1997 , Práctica para ensayar la resistencia al 
agua de los recubrimientos en humedad relativa del 100 % . 
 
6.15 Norma NTE INEN 1001:1983 , Pinturas y productos afines. D etermina ción de la dureza de 
película. M étodo del lápiz . 
 
6.16 Norma NTE INEN 1003(1R):2016 , Pinturas y productos afines. Determinación del brillo 
especular . 
 
6.17 Norma NTE INEN 1006(1R):1998 , Pinturas y productos afines. Determinación de adherencia 
mediante prueba de la cinta . 
 
6.18 Norma NTE INEN 1011(1R):2015 , Pinturas y productos afines. Determinación de los tiempos 
de secado . 
 
6.19 Norma NTE INEN 1013(1R):2016 , Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la 
viscosidad. Métodos de ensayo . 
 
6.20 Norma NTE INEN 1024(2R):2016 , Pinturas y productos afines. Determinación de la materia 
no volátil y volátiles totales . 
 
6.21 Norma NTE INEN 104 0:1983 , Pintura anticorrosiva. E nsayo de la resistencia a las altas 
temperaturas . 
 
6.22 Norma NTE INEN 1042(4R):2009, Pinturas para señalamiento de tráfico. Requisitos.  
 
6.23 Norma NTE INEN 1 043(1R):2001, Pinturas . Imprimantes anticorrosivos con vehículo 
alquídico. Requisitos.   
 
 
 
 
2019-029  Página 20 de 23 
 
  
6.24 Norma NTE INEN 1044(1R):2001, Pinturas. Recubrimientos anticorrosivos para altas  
temperaturas. Requisitos  
 
6.25 Norma NTE INEN 1046(1R):2001, Pinturas . Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico. 
Requisitos.  
 
6.26 Norma NTE INEN 1 540(1R):2016 , Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la 
resistencia a la estabilidad acelerada. Método de ensayo . 
 
6.27 Norma NTE INEN 1 542(1R):2016 , Pinturas arquitectónicas. D eterminación de la resistencia a 
la abrasión húmeda (restregado).  
 
6.28 Norma NTE INEN 1 543(2R):2016 , Pinturas arquitectónicas. D eterminación de la lavabilidad . 
 
6.29 Norma NTE INEN 1544(3 R):201 8, Pinturas arquitectónicas. Pintura en emulsión base agua 
(látex). Requisitos.  
 
6.30 Norma NTE INEN 2093:1998, Pinturas y productos afines. Determinación de plomo total 
método de espectrometría por absorción atómica.  
 
6.31 Norma NTE INEN 2094(1R):2013, Pinturas. Esmaltes alquídicos s intéticos para uso 
doméstico. Requisitos.  
 
6.32 Norma NTE INEN 2095(1R):2017, Pinturas. Esmaltes alquídicos modificados para vehículos. 
Requisitos.  
 
6.33 Norma NTE INEN 22 68:2001, Pinturas y productos afines. Determinación del comportamiento 
en cámara salina . 
 
6.34 Norma NTE INEN 22 74:2001, Pinturas y productos afines. Determinación de la lijabilidad . 
 
6.35 Norma NTE INEN 22 78:2001 , Pinturas y productos afines. Determinación del contenido de 
formol . 
 
6.36 Norma NTE INEN 2280:2001, Pinturas. Lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos. 
Requisitos . 
 
6.37 Norma NTE INEN 2281:2001, Pinturas. Lacas  acrílicas para repintado de vehículos. 
Requisitos.  
 
6.38 Norma NTE INEN 2282:2001, Pinturas. Sellador nitrocelulósico lijable para madera. 
Requisitos . 
 
6.39 Norma NTE INEN 2283:2001, Lacas nitrocelulósicas para acabados sobre madera. 
Requisitos . 
 
6.40 Norma NTE INEN 2284(2R):2018, Pinturas. Lacas catalizadas al ácido, transparentes 
brillantes o mates para acabados sobre madera. Requisitos . 
 
6.41 Norma NTE INEN 2285:2001, Pinturas. Barnices alquídicos de se camiento al aire. 
Requisitos.  
 
6.42 Norma NTE INEN 2286:2001, Pinturas.  Fondos nitrocelulósicos para repintado en la industria 
automotriz. Requisitos.  
  
 
 
 
 
2019-029  Página 21 de 23 
 
 6.43 Norma NTE INEN 2287:2001, Pinturas. Masillas nitrocelulósi cas y de poliéster. Requisitos.  
 
7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 
 
7.1 La demostración de la conformidad con los reglamentos técnicos ecuatorianos, mediante la 
aplicación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, Convenios de Facilitación al Comercio o 
cualquier otro instrumento legal que el Ecuador haya suscrito con algún país y que éste haya sido 
ratificado, debe ser evidenciada aplicando las disposiciones establecidas en estos acuerdos.  Los 
fabricantes, importadores, distribuidores o co mercializadores deben asegurarse que el producto 
cumpla en todo momento con los requisitos establecidos en el reglamento técnico ecuatoriano.  
Los expedientes con las evidencias de tales cumplimientos deben ser mantenidos en poder del 
fabricante, importado r, distribuidor o comercializador por el plazo establecido en la legislación 
ecuatoriana.  
  
 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC)  
 
 
8.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 
previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través de un certificado de conf ormidad de 
producto expedido por un organismo de certificación de producto acreditado o designado en el 
país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 
mutuo con el país, en conformidad a lo siguiente:  
 
8.1.1 Inspección y muestreo.  Para verificar la conformidad de los productos con el presente 
reglamento técnico, se debe realizar el muestro de acuerdo a:  La norma técnica aplicada en el 
numeral 4 del presente reglamento técnico; o, con el plan de muestreo esta blecido en la norma 
ISO 2859 -1, para un nivel de inspección especial S -1, inspección simple normal y un AQL=4%; o, 
según los procedimientos establecidos por el organismo de certificación de producto, acreditado, 
designado o reconocido; o, de acuerdo a lo e stablecido por la autoridad competente.  
 
8.1.2 Presentación del Certificado de Conformidad de producto.  Emitido por un organismo de  
certificación de producto  acreditado , designado o reconocido para el presente reglamento técnico 
o normativa técnica equivalente.  
 
8.2 Los fabricantes nacionales e importadores de productos contemplados en el campo de 
aplicación deben demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento 
técnico  o normativa técnica equivalente , a través de la presentación del certificado de conformidad 
de producto según las siguientes opciones:  
 
8.2.1 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1b  (lote), 
establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de 
acuerdo con el numeral 8.1 de este reglamento técnico . 
 
8.2.2 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 5 , establecido en 
la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de acuerdo con el 
numeral 8.1 de este reglamento técnico. Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN 
(Esquema de Certificación 5), no están sujetos al requisito de c ertificado de conformidad para su 
comercialización . 
 
8.2.3 Declaración de conformidad del proveedor (Certificado de Conformidad de Primera Parte)  
según la norma ISO/IEC 17050 -1, emitido por el fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador . 
  
 
 
 
 
2019-029  Página 22 de 23 
 
 Con esta declaración de conformidad, el declarante se responsabiliza de que haya realizado por 
su cuenta las inspecciones y ensayos requeridos por este reglamento técnico que le han permitido 
verificar su cumplimiento. Este documento debe ser real y auténtico,  de faltar a la verdad asume 
las consecuencias legales. La declaración de conformidad del proveedor debe estar sustentad a 
con la presentación de informes de ensayos , de acuerdo con las siguientes alternativas:  
 
8.2.3.1 Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio acreditado, cuya acreditación 
sea emitida o reconocida por el SAE, que demuestre la conformidad del producto con este 
reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder un año a la fecha de  presentación; o,  
 
8.2.3.2 Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio de tercera parte que evidencie 
competencia técnica según la norma ISO/IEC 17025  y, tenga alcance para realizar los ensayos 
que demuestren la conformidad de l producto con este reglamento técnico , cuya fecha de emisión 
no debe exceder un añ o a la fecha de presentación.  
 
Para el numeral 8 .2.3, se debe adjuntar el informe  de cumplimiento con los requisitos de 
etiquetado, marcado e indicaciones para el uso del producto, estable cido en el presente 
reglamento técnico, emitido por el fabricante, impo rtador, distribuidor  u organismo de inspección .  
 
8.3 Los certificados e informes deben estar en idioma español o inglés, sin perjuicio de que pueda 
estar en otros idiomas adicionales.  
 
 
9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
9.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  (MPCEIP)  y, las instituciones del 
Estado que en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión, 
son las autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento 
de los requisitos del presente reglamento técnico, y demandarán de lo s fabricantes nacionales e 
importadores de los productos contemplados en este reglamento técnico, la presentación de los 
certificados de conformidad respectivos.  
 
9.2 La autoridad de fiscalización y/o supervisión se reserva el derecho de verificar el cumpl imiento 
del presente reglamento técnico, en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el 
numeral del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).  
 
Cuando se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técnico, los 
costos por inspección o ensayo que se generen por la utilización de los servicios, de un organismo 
de evaluación de la conformidad acreditado por el SAE o, designado por el MPCEIP serán 
asumidos por el fabricante, si el producto es nacional, o  por el importador, si el producto  es 
importado.  
 
 
10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
10.1 Las instituciones del Estado, en función de sus competencias, evaluarán la conformidad con 
los reglamentos técnicos según lo establecido en los procedimientos de ev aluación de la 
conformidad; para lo cual podrán utilizar organismos de certificación, de inspección y laboratorios 
de ensayo acreditados o designados por los organismos competentes.  
 
10.2 Con el propósito de desarrollar y ejecutar actividades de vigilancia del mercado, la Ministra o 
el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca podrá disponer a las 
instituciones que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, elabor en los respectivos  
 
 
 
 
2019-029  Página 23 de 23 
 
 programas de evaluación de la conformidad en el ámbito de sus competencias, ya sea de manera 
individual o coordinada entre sí.  
 
10.3 Las autoridades de fiscalización y/o supervisión ejercerán sus funciones de manera 
independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.  
 
 
11.   RÉGIMEN DE SANCIONES  
 
 
11.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores de estos productos que 
incumplan con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la 
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás leyes vigentes, según 
el riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento.  
 
11.2 Los organismos de certificación, inspección, labor atorios o demás instancias que hayan 
extendido certificados de conformidad, inspección o informes de ensayos o calibración erróneos o 
que hayan adulterado deliberadamente los datos de los ensayos o calibraciones emitidos por el 
laboratorio o, de los certif icados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes 
vigentes.  
 
 
12.  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO  
 
 
12.1 Con el fin de manten er actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico 
ecuatoriano, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances 
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el 
ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  
 
 
ARTÍCULO 2. - Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la Segunda  
Revisión del reglamento técnico ecuatoriano,  RTE INEN 061 (2R) “Pinturas”  en la página web de 
esa Institución ( www.normalizacion.gob.ec ). 
 
ARTÍCULO 3. - El presente reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 061 (Segunda Revisión) 
reemplaza al RTE INEN 061:2013 (Primera Revisión) y a su Modificatoria 1:2014 y, entrará en 
vigencia transcurrido el plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el Registro Oficial.  
 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.  
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  
 
 
 
Mgs. Armin Pazmiño Silva  
SUBSECRETARIO DE LA CALIDAD